768 
J. Uhlig, 
welches in der Literatur 1 irrtümlich als Kerainohalit aufgeführt wird. 
Eine Analyse scheint nicht zu existieren ; qualitativ konnte ich nacli- 
weisen S0 3 , A1 2 0 3 und FeO vorwiegend, ferner Fe 2 0 3 und reich- 
lich MgO, wenig CaO. Beim Lösen hinterbleibt ein Rückstand. 
Es liegt also vorwiegend Halotrichit vor. Makroskopisch reinweiß 
bis gelblichweiß und wirr feinfaserig mit schwefelgelben Flecken 
eines basischen Eisensulfates. U. d. M. erkennt man vorwiegend 
Halotricliitnädelclien (n = 1,49; maxim. Ausl. — 38 °). Die 
Nüdelchen werden breiter als beim Halotrichit von Island, nämlich 
bis 0,01 mm dick, ihre Länge beträgt oft 1 mm und mehr. Sonst 
gilt das bereits vorher vom Halotrichit Gesagte. Eine größere 
Rolle spielen nun hier allerhand Verunreinigungen. Sehr spärlich 
ist Alunogen , dessen Schüppchen nur wenigemal sicher fest- 
gestellt werden konnten. Etwas reichlicher dagegen ist Gips, auf 
den der Ca-Gelialt der qualitativen Vorprüfung zu beziehen ist. Im 
Balsampräparat tritt er im gewöhnlichen Licht, wegen seines nahe- 
zu gleichen Breclmngsexponenten, fast gar nicht hervor und wird 
erst im polarisierten Licht als schief mit 37° auslöschende rhom- 
bische Schnitte und Säulchen mit niedrigen Farben der 1. Ordnung 
erkennbar. Dicke bis 0,07 mm bei 0,2 mm Länge. Lichtbrechung 
wie Monochlorbenzol, also n = 1,52. 2 Außerdem tritt er sehr 
gut hervor nach dem Auflösen der übrigen Sulfate in Wasser, in 
dem er sich sehr langsam und nur bei größerem Überschuß völlig 
löst. Er sieht dann etwa wie der bei mikrochemischen Reaktionen 
erhaltene Gips aus, nur sternförmige Gruppierungen fehlen. Außerdem 
sind basische Sulfate vorhanden, besonders solche des Eisens mit 
braungrauen bis gelben Färbungen. Teilweise haben sie sich ober- 
flächlich auf dem Halotrichit abgesetzt, und einmal konnte ich 
nach dem Lösen des letzteren in Wasser noch eine dünne, nicht 
auf das polarisierende Licht wirkende Hülle von braungrauer Sub- 
stanz beobachten, die noch ganz die Form des ehemaligen Faser- 
büschels zeigte. Es sind sicher verschiedene Eisensulfate vor- 
handen ; nur eines davon ist durch seine Eigenschaften gut charak- 
terisiert. Es bildet gedrungene Säulchen und spitzrhombische 
Lamellen von schiefer Auslöschung. Seine Lichtbrechung ist wenig- 
höher als die des Balsams, genauer wurde bestimmt: n, = 1,54, 
n 2 = 1,56. Dickere Individuen geben lebhafte Polarisationsfarben 
2. Ordnung, dünnere anormale blaugraue und zitronengelbe Farben. 
Der Pleochroismus wechselt an dünneren Lamellen zwischen zitronen- 
gelb (entsprechend n = 1,56) und farblos (n — 1,54), an dickeren 
zwischen dunkler und lichter gelb. In Wasser ist dieses Sulfat 
langsam löslich, aber noch leichter als Gips. Da von den bisher 
1 A. Frenzel, Mineralogisches Lexikon für das Königreich Sachsen. 
1874. p. 167. 
* Vergl. hierzu Rosenbusch-Wülfing, a. a. 0. I, 2. (1905.) p. 184. 
